— 424 — 
delle deformazioni e mostra che la: faccia dell’ortodoma conserva sempre'la giacitura 
iniziale. Ho notato poi che la base in questa esperienza mostra i suoi riflessi con- 
temporaneamente bisecati dal filo verticale del reticolo, tanto a temperatura. ordi- 
naria che a 130°. | di i 
Passando ora alle osservazioni: ottiche, ricorderò che il Des Gloizeaux, studiando 
l'influenza del calore sulla datolite di Andreasberg, mon ‘osservò « aucun change- 
« ment appréciable dans l’écartement des axes optiques, ni dans l’orientation de leur 
« bissectrice »(!). Ciò non ostante io. ho voluto. fare qualche esperienza, sia’ riscal- 
dando, sia raffreddando il minerale, e, poichè "l' angolo' vero degli ‘assi ottici è assai 
grande, per le esperienze a bassa temperatura ho tagliato: una lamina: parallela a 
(201) e perciò inclinata di 7° 50' sopra uno degli assi ottici. 
Questa lamina, raffreddata coll’ aria liquida, mostrò un piccolo avvicinamento 
dell'asse ottico alla mediana principale; riscaldando poi la stessa lamina a 250°, 
l’asse ottico si allontanò in modo visibile dalla mediana e TASTE anche che accen- 
nasse ad escire dal piano di simmetria. 
Per conoscere il valore dell'aumento dell’ angolo assiale, ho ripetuto l’esperienza 
con lamine tagliate normalmente alla mediana) adoperando ll olio di vaselina per 
immergere e scaldare le lamine stesse. Prima i determinato l'indice di rifra- 
zione dell'olio di vaselina a 15° e a 160° C e ho trovato rispettivamente n = 1,4983 e 
n' = 1,4288. Per far l’ esperienza suddetta, 'scaldavo l'olio fino a 165°; solo allora 
vi immergevo la lamina e facevo le osservazioni durante la discesa del termometro. 
. Una lamina tagliata dal 1° dei due cristalli di cui. ho riferito le misure .gonio- 
metriche, mi ha dato a ‘15°0, 2H = 83° 25%, da .cui si, calcola. 2V= 74125 
essendo l'indice #(Na) della datolite = 1,6527 (Brugnatelli). A_160°C ho trovato 
2H'= 93° 36’, ma a questa temperatura non è noto il valore di 8 e, solo possiamo 
dire che 7' sen H'= f sen V. 
Ora se V non variasse colla temperatura, come scrisse Des Cloizeaux, e 8 nep- 
pure, sarebbe x sen H = »' sen H'= costante; invece: 
n sen H = 0,9968 n sen Hi = Jr0417% 
Dunque 8 sen V aumenta quando aumenta la temperatura. 
L'esperienza poi non ha rivelato la minima deviazione del piano assiale dal 
piano di simmetria; ma a questo proposito io mi son domandato se non sia possi- 
bile, a qualche temperatura, che in uno stesso cristallo di datolite esistano due re- 
gioni con direzioni d'estinzione non congruenti; ed ho cercato di rispondere con 
ricerche stauroscopiche: ma allora la questione mi si è un po’ allargata, occorre che 
io moltiplichi le esperienze e discuterò questi ed altri problemi in una Nota a parte. 
Brucite. 
Sia scaldando, sia raffreddando fino a —190° una lamina di brucite, io non ho 
osservato nessun cambiamento nelle costanti ottiche di questo minerale; e perciò, 
sebbene la brucite contenga il 80 °/ di acqua a temperatura ordinaria, l’acqua non 
() Nouv. Rech. 1867, pag. 129. 
